52 PÉRIDOT. 



Vert, jaune, brun. Poussière blanche. Dur. = 6,5 a 7. Dens. 

 = 3,3 a 3,44. 



Infusible au chalumeau, excepté l'hyalosidérite qui fond en 

 globule noir magnétique, et quelques variétés très-riches en fer. 

 Avec le sel de phosphore , réactions du fer et de la silice. Avec la 

 soude, fond en \ine scorie brune. Soluble en faisant gelée dans 

 les acides, même dans l'acide acétique, pourvu qu'il soit réduit 

 en poudre très-fine. 



Mg 2 Si; Silice 42,17 Magnésie 57,43; une partie de la ma- 

 gnésie pouvant être remplacée par de l'oxyde ferreux. 



Analyses : a, de la variété transparente, chrysolite d'Orient, par 

 Stromeyer; b de la variété moins transparente, olivine de Vogels- 

 berg, près Giessen, dans le basalte, par Stromeyer; c de l'olivine de 

 Bohème, dans le basalte, par Walmstedt; d de l'olivine en grains 

 dans la lave de la Thjorsà, au pied de l'Hékla, Islande, par Genth; 

 e de l'olivine dans le fer de Pallas, par Berzélius;/ de l'olivine dans 

 un fer météorique d'Otumba, Amérique du Sud, par Stromeyer; g de 

 l'olivine en sable provenant des laves du Vésuve, par Kalle. 





a 



b 



c 



d 



e 



f 



9 



Silice 



39,73 



40,09 



41,42 



43,44 



40,86 



38,25 



40,35 



Magnésie 



50,43 



50,49 



49,61 



49,34 



47,35 



49,68 



46,70 



Oxyde ferreux 



9,19 



8,47 



9,14 



6,93 



41,72 



4 4,75 



42,34 



Oxyde manganeux 



0,08 



0,18 



0,15 



» 



0,43 



0,41 



» 



Oxyde de nickel 



0,32 



0,37 



» 



0,32 



» 



» 



» 



Alumine 



0,22 



0,49 



0,45 



traces 



0,47 



» 



» 



99,67 99,49 400,47 400,00 400,53 99,79 99,39 



Analyses; h de l'olivine dans le basalte de Langeac, Haute-Loire, 

 par Berthier; i de l'olivine d'Ameralik Fjord, Groenland, par Lappe; 

 k de l'olivine fusible dans une lave augitique de File de Fogo, par 

 Ch. Deville; l de l'olivine du fer météorique d'Atacama, par Schmid; 

 m de l'olivine (Glinkite) dans le schiste talqueux de Sisserk, Ou- 

 ral , par Hermann (Dens. = 3,39 a 3,43); ?i, de l'olivine du volcan 

 d'Antuco, Chili, par Domeyko; o, de l'hyalosidérite en cristaux 

 partiellement décomposés, offrant une surface irisée et un éclat se- 

 mi-métallique de Sassbach en Kaiserstuhl, par Walchner. 





h 



i 



k 



/ 



m 



n 







Silice 



40,8 



40,00 



40,19 



36,92 



40,04 



40,7 



31 ,63 



Magnésie 



44,6 



43,09 



35,70 



43,16 



42,60 



39,7 



32,40 



Oxyde ferreux 



4 6,4 



16,21 



15,27 



17,21 



17,58 



19,6 



28,49 



Oxyde manganeux 



" \ 



0,5o 



2,27 



1,81 



» 



D 



0,43 



Oxvde de nickel 



i 



5,12 



D 



0,15 



B 



K 2,79 



Alumine 



» 



0,06 



0,80 



» 



» 



9 



2,21 



98,8 99,94 99,35 99,10 400,37 400,00 97,95 



